100 INBTEVOGT M.-N. KI. 
scheidung von FeS (Fig. 35 2), lehrt uns ferner, dafs die Ausscheidung von 
FeS von ganz geringen Wechseln in den physikalischen Faktoren abhàngig 
sein mag. 
Bei der Untersuchung einer ganzen Reihe von Dünnschliffen von Fayalit- 
rohschlacken mit ein paar Prozent FeS habe ich nur in einigen Fällen das 
hier besprochene schwarze und undurchsichtige Glas wahrgenommen. In 
den meisten Fällen ist das Eisensulfid ausgeschieden worden, ziemlich sicher 
wegen genügend langer Abkühlungszeit (wie etwa ro Minuten pro roo? 
Temperaturfall, bei z. B. 1000?— 900?) 
Fig. 36. Vergrößerung 400:1. In reflektiertem Lichte (u. d. M.M.). 
Bessemerschlacke von Róros (zusammensgesetzt ungefáhr wie Nr. rr 
—12), bestehend aus: etwas Magnetit, sehr viel Fayalit, einige Prozent 
Eisensulfid und etwas Glas. — Zu der Photographie wurde eine Stelle 
ohne Magnetit aufgesucht. — Das beinahe Weiße ist Eisensulfid; das 
Hellgraue ist Fayalit und das Dunkelgraue Glas. — Die Fayalitkrystalle 
sind annähernd senkrecht der Tafelfläche (oro) geschnitten. 
Zum Studium dieses ausgeschiedenen Eisensulfids versagt das petro- 
graphische Mikroskop. Dagegen leistet hier das Metallmikroskop eine vor- 
zügliche Hilfe, indem selbst sehr kleine Ausscheidungen von Eisensulfid 
durch den charakteristischen Reflexglanz sich kundgeben. Eisensulfid und 
Magnetit sind dabei leicht voneinander zu halten. Aufserdem erlaubt das 
Metallmikroskop ein bequemes Studium bei starker, wie z. D. 750-facher 
Vergrófserung. — Von jeder Schmelzprobe habe ich deswegen einen Dünn- 
schliff für das petrogr. Mikroskop und einen Polierschliff! für das Metall- 
mikroskop verfertigen lassen. 
1 Die Polierschliffe wurden r—2 Minuten in Pikrinsäure geätzt. 
